Ki-vstallog-enetisohe Beobachtung'en. J 9 



Die Versuche, die ich hier mittheilen will, gehören indessen 

 einer andern Riclitiiiig ari. Sie beziehen sieh darauf durcli mecha- 

 nische Mittel directe Formveränderungen zu erzwingen. 



Ich will nun zuerst im Allgemeinen beschreiben wie sich Kry- 

 stalle beim Weiterwachsen verhalten, nachdem ihnen mechanische 

 Verletzungen beigebracht wurden, und dann jene Thatsachen an- 

 führen, die sich bei V^erfolgung des eigentlich beabsichtigten Zweckes 

 ergaben. 



Wenn man einem Krystall ein Stück abbriclit und ihn dann 

 wieder in eine gesättigte analoge Lösung einlegt, so sieht man 

 an der verletzten Stelle eine ungemein lebhafte Krystallisations- 

 Thätigkeit eintreten. Die Masse der Krystallmolecule, welche sich 

 an die beschädigteStelle zur Herstellung der früheren Form ansetzt, 

 ist bei weitem grösser als jene, um welche der Krystall an jeder 

 andern nicht verletzten Stelle während der gleichen Zeitdauer an 

 seinen Dimensionen zunimmt. Bei Verfolgung dieser Erscheinung 

 zeigte sich bald, duss die so hervorgerufene Krystallisationsthätigkeit 

 zwei wesentlich verschiedene Reproductionen hervorbringe , und 

 zwar je nachdem die Verletzung geschieht. Besteht sie nämlich 

 darin, dass man dem Krystalle eine Fläche anschleift, welche mit 

 seinen natürlichen Flächen nicht harmonirt, so stellt die neue Kry- 

 stallisation den früheren Formzustand einfach wieder her, die Ver- 

 letzung verschwindet gänzlich. Ist hingegen die mechanisch hervor- 

 gebrachte Formveränderung des Krystalles eine solche, dass sie 

 nicht in directem Widerspruche steht mit seinen ihm eigenthümli- 

 chenFlächen, so gibt sich die erste Action der weiteren Krystallisation 

 in der Art kimd, dass nur Unebenheiten ausgeglichen werden. Eine 

 vollständige Kcgeneririing findet oft auch nach sehr langer Zeit nicht 

 mehr Statt. 



Diese Beobachtungen lassen sich in folgender Weise melir 

 veranschaulichen. Nimmt man zwei Krystalle , die quadratische 

 Tafeln bilden, und schneidet dann jedem ein Segment wie es die 

 punklirten Linien in Fig. 1 und 2 zeigen ab, so zeigt sich an ihnen 

 beim Wicdereinlegen in die analoge Lösung eine wesentlich vei- 

 schiedene Art des Weiterwachsens. In Fig. I ersetzt sich das ab- 

 geschnittene Stück fast wieder vollständig. In Fig. 2 behält der Kry- 

 stall beim Weiterwaehsen das ausgesclinittenc Bcchtccl; b(M , es cnl- 

 steht die anwachsiMide Schichte im Sinne der piiiiktiiti-n Linie Fig. 3. 



Sil/.l. .1 m:illi«-rii.-ii:ilursv. i'A. XWIX 15.1 Nr. 4. 41 ■•• 



